LA COURBE DE SOLUBILITÉ, ETC. 



15 



beaucoup que la vraie nature des cristaux mixtes soit élucidée. 

 L'hydrate Fe 2 Cl e .7H 2 0 est monocline et présente à un haut 

 degré, en lumière polarisée, les phénomènes que M. Lehmann 

 a décrits pour les cristaux mixtes (Lehrbuch, T. I, p. 427), spéciale- 

 ment un très fort dichroïsme. L'idée se présentait donc naturel- 

 lement d'admettre une interposition de cette substance biréfrin- 

 gente entre les particules régulières du sel ammoniac, comme 

 M. Lehmann d'abord et M. Retgers dans son dernier 

 Mémoire 1 ) l'avaient proposé, sans avoir une connaissance 

 exacte de l'élément accessoire des cristaux. 



D'après cette manière de voir, ces cristaux mixtes consti- 

 tueraient une catégorie particulière, qui n'aurait rien à faire 

 avec l'isomorphisme 



Mais il y a aussi des observations qui font encore paraître 

 prématurée une semblable conclusion. Toutes les cristallisations 

 que j'obtins dans mes déterminations de la solubilité furent 

 examinées au microscope. Or, presque tous ces cristaux, que 

 la proportion du fer y fût grande ou petite, présentaient la 

 réfraction simple. La biréfringence n'était qu'une rare excep- 

 tion. Je rappellerai que tous ces cristaux s'étaient formés très 

 lentement, à 15°. 



Les éléments sont-ils, au contraire, rapprochés sous le mi- 

 croscope, on obtient presque invariablement des cristaux mixtes 

 plus ou moins biréfringents. Lorsque, toutefois, ces cristaux 

 sont laissés pendant longtemps à la température ordinaire, 

 soit secs, soit recouverts de leur eau-mère, ils perdent peu 

 à peu la biréfringence, et au bout de quelques jours celle-ci 

 cesse d'être perceptible. Leur transparence n'en est que peu 

 altérée. Les cristaux sont-ils chauffés, la biréfringence disparaît 

 très rapidement. Ces faits, que M . L e h m a n n et M. R e t g e r s 

 paraissent n'avoir pas connus, ne se laisseraient que très 

 difficilement concilier avec l'hypothèse de l'interposition d'un 

 hydrate de chlorure ferrique biréfringent. Il faudrait se représen- 



!) Zeitschr. f. phys. Chem., T. 9, p. 385 (1892). 



